821 



Härte = 6,0; Eigenschweie = 3,36. 



sind meist Tieppeii-förniig gruppirt. 

 Zusamniensetzung : 



Wasser . . 



Kohlensäure 



Kieselsäure 



Thonerde 



Eisenoxyd . 



Eisenoxydul 



Kalk . . . 



Magnesia . 



Natron . . 



Borsäure 



97,29. 

 Pistazit von Werchneiwinsk (P u s c h k i n i t). 



Findet sich auf der West-Seite des Urals, in der Gegend von Werch' 

 neiwinsk, nördlich von Katharinenburg. Die Krystalle haben einen pris- 

 matischen Habitus und sind ausgezeichnet durch Dichroismus ; gegen das 

 Licht gehalten und um ihre Axe gedreht erscheinen sie bald roth, bald 

 grün gefärbt. Härte = 6,0; Eigenschwere = 3,43. Gehalt; 



0,67 



0,89 

 36,87 

 18,13 

 14,'iO 



4,60 

 21,45 



0,40 



0,08 

 geringe Menge 



Wasser . . 

 Kohlensäure 

 Kieselsäure 

 Thonerde . 

 Eisenoxyd . 

 Eisenoxydul 

 Kalk . . . 

 Natron mit einer gerin- 

 gen Menge Lithion 

 Borsäure .... 



0,65 

 0,79 

 37,47 

 18,64 

 14,15 

 2,56 

 22,06 



2,28 



. . . geringe Menge. 

 98,60. 

 Es ist Diess dieselbe stöchiometrische Konstitution, welche der Pi- 

 stazit von Biirowa besitzt. Der Lithion-Gehalt war schon in einer frühe- 

 ren Zerlegung durch Wagner nachgewiesen worden. 

 Pistizit von Bourg cfOisans in Dauphine. 



Olivengrüne Krystalle. Härte = 6,0 ; Eigenschwere = 3,38. 

 Gehalt : 



Wasser . . . . 



. 0,46 



Kohlensäure . . 



. 1,22 



Kieselsäure 



. 37,60 



Thonerde , . 



. . 18,57 



Eisenoxyd . . 



. . 13,37 



Eisenoxydul . 



5,55 



Kalk .... 



, 21,19 



Magnesia . . 



. 1,40 





98,36. 



